1292 
C. Doelter, 
können, obgleich solche unter dem Mikroskop nicht bemerkbar 
waren. Bei den Hornblendeversuchen finden sich in der Tat 
einzelne Augitmikrolithe, die Masse ist nur zum Teil glasig. 
Man kann natürlich die wenn auch gepreßten Pulver niemals 
in Bezug auf ihre Leitfähigkeit mit den kompakten Gläsern 
vergleichen, aber der Unterschied ist auch bei steigender 
Temperatur mit jenen Pulvern so gewaltig, daß er auch 
auf Rechnung der Flüssigkeitsnatur des Glases gesetzt werden 
kann. 
Schon bei 785° findet sich bedeutende Leitfähigkeit, der 
Widerstand beträgt nun 157*4 Q, während früher eine Leit- 
fähigkeit überhaupt nicht konstatierbar war; bei 900° beträgt 
er nur noch 32-6ß, bei 990° aber 17*9 von da an fällt er 
ganz allmählich auf 10*5 1^ bei 1110°, bei 1200° beträgt er 
7-9 bei 1240° 7 • 1 bei 1300° 7-79 Q. 
Demnach ist der Widerstand zwischen 1100 bis 1300° um 
wenig verändert und ist der Temperaturkoeffizient zwischen 
900 bis 1300° ein sehr kleiner. 
Versuch II mit Orthoklasglas. Der auf 1320° erhitzte 
und abgekühlte Orthoklas ist von emailartiger Beschaffenheit. 
Er wurde samt den Elektroden unter genau denselben Bedin- 
gungen wieder erhitzt; es zeigten sich bereits bei 50° Spuren 
von Leitfähigkeit; während das Pulver bei 380° einen Wider- 
stand von 890900 Q zeigte, betrug er bei diesem Glas nur noch 
27030 bei 550° ist der Widerstand auf 1 198 ß gesunken gegen 
92086 endlich erfolgt um 600° ein rascheres Fallen und bei 
850° beträgt er nur noch 70 ü. Von 1080° fällt der 17 be- 
tragende Widerstand jetzt nur noch langsam, die Kurve wird 
horizontal, der Temperaturkoeffizient ist sehr gering. 
Das Weichwerden der Schmelze erfolgt zwischen 1210 
und 1220°; hiebei tritt gar keine Veränderung der Leitfähigkeit 
ein, die überhaupt auch bei geringerer Viskosität sich kaum 
mehr ändert, da der Widerstand jetzt annähernd der gleiche 
bleibt; bei 1300° wurde der Versuch beendet und der Wider- 
stand mit 7-8 ß gemessen. Zu bemerken ist, daß das Ton- 
minimum bei der starken Dissoziation der Schmelze über 1220° 
ungenau wird, bis dorthin war es scharf, es war also im Festen 
schärfer als im Flüssigen (Fig. 11). 
